Prekast Kalıbı’na sprey püskürtme teknikleri, üretilen prekast betonun her noktasında aynı dayanıma sahip olması açısından önemlidir.
Sprey işlemine başlamadan önce kontrol edilmesi gerekenler;
- Kalıbın temiz olduğunu ve uygun kalıp ayırıcı kullanıldığını kontrol edin.
- Üretime uygun rulo ve malaları seçin, bunların temiz olduğundan emin olun, temiz tutmak için su bulundurun.
- Elekten geçirilen karışımın doğru karışım olduğunu kontrol edin.
- Sprey basıncının uygun olduğunu kontrol edin.
- Çanta ve kova kalibrasyon testlerinin yapıldığını onaylayın.
- İlk katmanın (genellikle 1 mm’den kalın olmaz) uygun olduğunu kontrol edin.
- Daha sonradan çatlamaya neden olabilecek, aşırı kalın ve güçlendirilmiş macunlardan kaçının.
Sprey işlemi sırasında dikkat edilmesi gerekenler;
İyi kalitede Cem-FIL® Elyaf ile yapılan GRC, minimum hava sıkışıklığında (düşük basınç ve iyi sıkıştırmayla) ve cam elyaf lifleri iyi dağıldığı zaman üretilebilmektedir.
- Vals zamanına eşit bir hızda katmanlar halinde (yaklaşık 3-4 mm kalınlığında) püskürtmek normalde iyi bir uygulamadır.
- Bir sonraki tabaka püskürtülmeden önce her kat sıkıştırılmalıdır.
- Her tabakada, alternatif yönde püskürtme işlemi uygulanmalıdır.
Sprey tabancasından çıkan, koni biçimli sprey, kalıp üzerine bir GRC şeridi oluşturur. Ters yöndeki bir sonraki koni şeridi, önceki sprey şeridiyle% 50’ye kadar örtüşmelidir. Püskürtme bu şekilde devam ettirilmelidir. İyi püskürtülen bir sıra, ayrı çimento veya cam hatları göstermemelidir.
- GRC’nin herhangi bir katmanı, bir sonraki katmanın uygulanmasından önce, ayarlanmasına izin verilmemesi önemlidir. Bu gerçekleşirse, GRC’de tabakaların ayrılmasına neden olacak bir zayıflık düzlemi oluşur,
- Çeşitli kalınlık kontrol sistemleri kullanılmalıdır.
- Pim ölçer
- Klavuz plakalar için referans noktalar
Sprey işleminden sonra dikkat edilmesi gerekenler;
- Kalıba yapılması gereken işlemler tamamlanır; püskürtülen düzeltilecek kısımların temizlenmesi, ekleme, sabitleme parçaları takılması, düzeltilmesi vb. işlemler yapılır.
- Mala seviyesi ve pürüzsüzlük kontrol edilmelidir.
- Pürüzsüzlendirme tamamlandıktan sonra, polimer kullanılıyorsa bile kalıp polietilen bir tabaka ile kaplanmalıdır. Sıcaklık yaklaşık olarak muhafaza edilmelidir. İlk sertleşmeye yardımcı olmak için sıcaklık 20°C olmalıdır. Döküm işlemi normal olarak 16-24 saat sonra yapılabilir.
- Kenarlara ve köşelere zarar verebilecek kısımlar için ek önlemler alınır.
Islak kürleme veya polimer kürleme kullanılsa da, GRC kalıp içindeki süre boyunca kurumasına izin verilmemeli ve polietilen kaplama ile kaplanmalıdır.
Prekast Kalıbı’na Püskürtme
Kalıpta püskürtme sırası önemlidir. Püskürtme sırası, püskürtme başlamadan önce kararlaştırılmalıdır.
Bazı üreticiler, tabancaya iki bobin takmayı ve daha yüksek püskürtme elde etmek için bulamaç çıktısını arttırmayı tercih etmektedir. Bu durumda, tabanca kalıptan uzak tutulabilir ve püskürtme şekli, püskürtme basıncını değiştirerek ayarlanabilir.
Sprey koniğinden daima birkaç lif düşecektir. Bu lifler köşelerde toplanmaya meyillidir. Bu gevşek lifler, bu alanlara püskürtülmeden önce çıkarılmalıdır. Gevşek lifler aşırı püskürtülmemelidir, aksi takdirde kalıptan çıkarıldıktan sonra yüzeyde kuru lif olacaktır.